Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1259 
Ein Dünnschliff des Labradorits zeigte, daß derselbe 
nicht wie die »labradorisierenden« Feldspate von Labrador von 
parallel angeordneten Einschlüssen von Pyroxen etc. erfüllt 
ist, sondern daß er nur selten vereinzelte Augiteinschlüsse 
zeigt; im Zusammenhange damit steht auch der Umstand, daß 
Eisen nur spurenweise vorhanden ist. 
Versuch I. Die Distanz der Elektroden betrug ll'ö mm. 
Eingewogen wurden 12 '5^. Es ergab sich nach dem Schmelzen, 
respektive beim Herausnehmen des Tiegels, daß der Tiegel 
nahezu, aber doch nicht ganz mit der Schmelze gefüllt war und 
daß an einzelnen Stellen Blasen sich vorfanden. Das Mineral- 
pulver wird bei zirka 1300° weich, respektive zähflüssig. 
Die zwischen 1090 bis 1260° erhaltenen Zahlen beziehen 
sich auf festes Pulver; von jener Temperatur an findet, dem 
Beginne des Schmelzens entsprechend, ein rapides Fallen des 
Widerstandes statt, von 1150 1^ bei 1260° bis 324 bei 1300°. 
Wie erwähnt, haben die Zahlen für festes Pulver keine große 
Bedeutung, da sie je nach der Pressung des Pulvers verschieden 
sein können. 
Demnach ist der Beginn des Schmelzens bei zirka 1240° 
gelegen, was ungefähr um 20° höher ist wie bei dem Labradorit 
von Kiew, der aber merklichen Eisengehalt zeigt; bei 1280° ist 
keine kristallinische Phase mehr vorhanden. 
Vergleicht man die Widerstandsmessungen bei diesem 
Punkte, so findet man bei 1265°, bei welchem der größte Teil 
des Silikats geschmolzen war, Verringerung des Widerstandes, 
aber erst bei 1325 bis 1335°, also bei einer Temperatur, 
bei welcher die Flüssigkeit schon einen geringen Grad von 
Zähigkeit hat, eine bedeutende Leitfähigkeit, die dann nur noch 
wenig mit der Temperatur zunimmt. Eine starke Zunahme 
findet also im festen und wachsartigen Zustande statt. Infolge 
eines Unfalles unterblieb hier die Beobachtung der Leitfähig- 
keit beim Obergange vom flüssigen Zustand in den festen, 
wobei allerdings zu bemerken ist, daß wir bei rascherer Ab- 
kühlung des Labradorits immer viel Glas erhalten. 
Wenn wir diesen ersten Versuch bezüglich des Verlaufes 
der Kurve der Leitfähigkeit als Temperaturfunktion vergleichen, 
so finden wir ein starkes Fallen schon im festen Zustande; erst 
